Versuche über das Weisssieden. -215 



figen Niederschlag vom metallischen Zinn, oder das Kupfer weissgesotten, zu erhalten. Durch 

 folgende Versuche wollte ich erforschen, ob dieser Zweck nicht erreicht werden könnte, wenn 

 eine andere, stärker auf das Eisen wirkende, Säure zugegossen würde. 



4) Nachdem Blattzinn V2 Stunde in einer Auflösung von Weinsteinrahm im Wasser 

 gekocht, und herausgenommen war, so wurden einige Tropfen starke Vitriolsäure zu der 

 Auflösung zugetröpfelt, darauf Kupfer und Zinn hineingelegt und solches V4 Stunden gekocht. 

 Das Eisen wurde darauf etwas mehr, als beym Versuche (2), mit einer Zinnhaut überzogen, 

 aber noch zum Theil schwarz befanden. Das Kupfer war unverändert und glänzend. 



Den nemlichen Erfolg erhielt ich, wie, bey einem andern Versuche, anstatt der Vitriol- 

 säure, einige Tropfen rauchende Salpetersäure hinzugetröpfelt wurden, nur schien das Eisen 

 hier gleichförmiger, über den grössern Theil der Oberfläche, mit einer Zinnhaut bedeckt zu seyn. 



Da bey allen diesen Versuchen die Behinderung der fernem Auflösung des Eisens 

 eigentlich der Weinsteinsäure wird zugeschrieben werden müssen, so stellte ich mir vor, dass 

 Weisssieden vielleicht besser gelingen mögte, wenn die Auflösung des Zinnes im Alaun mit 

 Eisen und Kupfer gekocht würde. 



5) Blattzinn wurde ^/4 Stunden im Wasser gekocht, welches zuvor 1 Loth Alaun 

 aufgelöst hatte. Nachdem das Zinn herausgenommen war, wurde ein Stück Kupfer nebst 

 einigen kleinen Eisenfeilspähnen hineingelegt. Das Eisen wurde mit vieler Bewegung ange- 

 griffen und in wenigen Minuten war das Kupfer mit einer Zinnhaut überzogen. Das Kochen 

 wurde 25 Minuten hindurch fortgesetzt, worauf das weissgesottene Kupfer wie ungeglättetes 

 Silber aussah. 



Weil dieser Versuch so gut gelang, so wollte ich auch erforschen, ob die nehmliche 

 Erscheinung auch erfolgen mögte, wenn eine grössere Eisenplatte hineingelegt wurde. 



6) In einer Auflösung von 1 Loth Alaun in Wasser, wurde ein Stück Blattzinn eine 

 halbe Stunde gekocht und dann herausgenommen. An dessen Stelle wi;rde ein Stück Kupfer 

 und Eisen, jedes von ohngefähr V4 Zoll Oberfläche, hineingelegt. Nach einem Kochen von 

 einigen wenigen Minuten war das Eisen mit einer Zinnhaut überzogen, und gleich darauf wurde 

 das Kupfer auch weiss und glänzend und erhielt, unter fortgesetzten Sieden, eine Weisse, wie 

 ungeglättetes Silber. 



In so fern es, aUem Anschein nach, beym Weisssieden in der Alaunauflösung eben so, 

 als bey der Anwendung des Weinsteins zugeht, so wird man aus diesen Versuchen ersehen, 

 dass das metaUische Zinn, dessen Gegenwart beym Weisssieden mehrentheils ein nothwendiger 

 Umstand ist, durch zugesetztes Eisen ersetzt werden kann, wenn nicht einige ungünstige 

 Umstände die Auflösung des Eisens verhindern. Folglich darf das Verhalten der Auflösungen 

 mit dem Eisen, nicht als streitig gegen das, so ich vom Weisssieden angeführt habe, an- 

 sehen werden *). 



*) Hier sind noch einige ähnliclie Versuche. Zu zwey Theilen im Wasser aufgelösten blauen 

 Vitriols, wurde 1 Theil Blattzinn gelegt und solches in mittlerer Wärme in einer wohlzugepropften Flasche 

 gehalten, welche dann und wann umgeschüttelt wTirde, bis die Auflösung nach einigen Tagen die grüne 

 Farbe ganz verloren hatte. Nachdem sich das niedergeschlagene Kupfer zu Boden gesetzt hatte, so zeigte 

 die Auflösung mit flüchtigem Laugensalze keine Spur von Kupfer, fällte aber vielen weissen Zinnkalk. 



Tom. XXXIX. 



